Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 169 
positiven Wert auf den gleichen negativen übergeht oder um- 
gekehrt. Diese Grösse wurde indessen nicht beobachtet, sondern 
der Erregerstrom des Magneten beim Übergang von einem H 
zu einem andern bei der Messung von 6, vor Beginn der Ab- 
lesungen mehrmals kommutiert, so dass 6, einen von den vor- 
hergehenden Beobachtungen unabhängigen Wert annahm. — Da- 
gegen wurden bei den Messungen von D die Beobachtungen für die 
zwei entgegengesetzten Drehrichtungen von H ausgeführt; die zwei 
Ablesungen für gleiches Azimut lieferten dabei eine Angabe für die 
Hysteresis im Drehfelde. Zeichnet man die beiden D,-Kurven für 
positive und negative Drehung, so findet man, dass sie nicht zu- 
zammenfallen, sondern in einem veränderlichen Abstand voneinander 
verlaufen. Die Fläche, die die beiden Kurven während einer Drehung 
von 0—360° einschliessen, gibt direkt den Arbeitsverlust A, bei 
dieser Operation pro Masseneinheit. Die in den vorhergehenden 
Abschnitten wiedergegebenen Kurven sind, wenn die Hysteresis 
überhaupt nachweisbar war, immer die Mittel der beiden Kurven. 
Die Versuche ergaben, dass die bandförmige Fläche, welche die 
Hysteresisarbeit im Drehfeld darstellt, nicht überall die gleiche 
Breite hat, und da liefert der Abstand 4D, = ni der beiden 
beobachteten D,-Kurven für jedes Azimut ein Mass dafür, wie sich 
die Gesamtarbeit A, auf die einzelnen Richtungen verteilt. 
Die Figur 30 zeigt diese Abstände für die Würfelplatte V, für 
aD, 
Erg. 
500 
Sehr 
0° 45° 90° 135° 180° 
Fig. 30: Platte V;; 2D, (y). 
t:H= 71 Haus 2:H = 111 Gauss 
BE 18,,, 4:4 =39 „ 
einige Werte von H in Funktion von 9, wobei wieder die Azimute 
0° und 90° die Richtungen der 4-zähligen Achsen sind. Bei 71 Gauss 
sind die verschiedenen Achsen in der Kurve noch nicht deutlich zu 
erkennen; diese entfernt sich nicht merkbar von ihrem Mittelwerte 
von ungefähr 70 Erg. (Die gemessene Grösse ist als Differenz von 
